## KARAKTERISASI  SIFAT  PENYERAPAN  AIR,  SEM  DAN  EDS DENTAL KOMPOSIT KOMERSIAL

## CHARACTERISTIZATION OF WATER ABSORPTION BEHAVIOUR, SEM, AND EDS ON COMMERCIAL DENTAL COMPOSITES
Al Ichlas Imran*
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo ichlas.imran@uho.ac.id

## I. P ENDAHULUAN
Gigi  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dari sebuah  proses  mekanik  dalam  pengolahan  makanan  pada manusia  sebelum  dilakukan  proses  pencernaan  di  dalam tubuh manusia. Gigi, Otot, Temporamandibular (TMJ) dan lidah  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas penguyaan  makanan  [1].  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan perawatan  kesehatan  gigi  dan  mulut.  Hal  ini  juga
memberikan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kualitas hidup  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  sehari  hari. Kondisi  gigi  dan  mulut  yang  sehat  tentunya  akan membantu  seseorang  dalam  melaksanakan  komunikasi secara baik, terhindar dari segala macam penyakit, mampu menikmati  berbagai  jenis  makan  dan  minuman  serta meingkatkan  kepercayaan  diri  terhadap  orang  di  sekitar. Namun, gigi dan mulut yang tidak sehat akan menimbulkan

## I N F O  A R T I K E L
Diterima: 08 Mei 2022 Direvisi:  04 Juni 2022 Disetujui: 14 Juni 2022
Kata Kunci: cairan, EDS, gigi, komposit, SEM
Keywords: composites, dental, EDS, liquid, SEM
* Corresponding author : ichlas.imran@uho.ac.id

## A B S T R A K
Material  tambal  gigi  merupakan  komposit  yang  tersusun  dari  matriks  yang  bersifat  hidrofilik  dan filler sebagai penguatnya. Cairan yang masuk ke dalam mulut dan melewati bahan tambal gigi akan masuk  secara  difusi  dan  merusak  materialnya  sehingga  mengganggu  kemampuan  gigi  dalam mengunyah  makanan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mempelajari  perilaku  penyerapan  cairan dari  tiga  jenis  komposit  tambal  gigi  komersial  serta  mengetahui  struktur  permukaan  dan  uji komposisinya.  Komposit  tambal  gigi  komersial  yang  digunakan  adalah  Solare ® X-A3  ( microfilled ), Filtek TM Z350XT Flow-A3 ( nanofilled )  dan  Grandio ® Flow-A3 ( nanohybrid ).  Media  perendaman adalah  saliva  buatan  pH  7  dan Coca-Cola ® pH  3,45.  Masing-masing  komposit  dicetak  ke  dalam cetakan akrilik dan dikeraskan menggunakan light curing selama 1 menit. Perilaku penyerapan cairan dilakukan  dengan  perendaman   spesimen  di  dalam  media  saliva  buatan  dan Coca-Cola ® .  Kenaikan berat spesimen              dicatat secara periodik setiap 1-4 hari selama 38 hari. Pengamatan struktur permukaan menggunakan scanning  electron  microscope (SEM)  dan  analisa  komposisi  kimia  dengan energy dispersive  spectrometry (EDS) untuk material jenis Filtek.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perilaku  penyerapan  cairan  semua  komposit  tambal  gigi komersial  dari  hari  ke  4  hingga  hari  ke  38  mengalami  kenaikan,  dimana  komposit  yang  direndam dalam Coca-Cola ® lebih  besar  kenaikan  beratnya  dibandingkan  saliva  buatan.  Untuk  struktur permukaan  material  Filtek,  kondisi  sebelum  perendaman  menunjukkan  luasnya  permukaan  kontak antara filler dan  matriks,dan  kondisi  setelah  perendaman  terlihat  adanya  ruang  kosong  dan pembengkakan  matriks.  Sedangkan  hasil  Analisa  komposisi  kimia,  sebelum  perendaman menunjukkan  Filtek  tersusun  oleh  unsur  C,  O,  Si,  Zr  dan  Yb,  dimana  setelah  perendaman menunjukkan unsur Yb sudah larut dengan cairan Coca-Cola ® .

## A B S T R A C T
Dental  material  is  a  composite  composed  of  a  hydrophilic  matrix  and  filler  as  a reinforcement. Liquid enters the mouth and passes through the dental material by diffusion and  damage  the  material,  thereby  interfering  with  the  teeth's  ability  to  chew  food.  The purpose  of  this  study  is  to  study  the  fluid  absorption  behavior  of  three  types  of  dental composites  and  to  determine  the  surface  structure  and  its  composition.  The  commercial filling  composites  used  were  Solare®X-A3,  FiltekTMZ350XT  Flow-A3  and Grandio®Flow-A3. The immersion medium was artificial saliva pH 7 and Coca-Cola® pH 3.45. Specimens were molded into an acrylic and hardened using light curing for 1 minute. The  fluid  absorption  behavior  was  carried  out  by  immersing  the  specimen  in  artificial saliva and Coca-Cola® media. Specimen weight was recorded periodically every 1-4 days for  38  days.  Observation  of  the  surface  structure  used  SEM  and  chemical  composition analysis with EDS for Filtek.
The results showed that the fluid absorption behavior of all dental composites from 4 to 38 day increased, where the composites immersed in Coca-Cola® gained greater weight than artificial  saliva.  For  the  surface  structure  of  the  Filtek,  the  condition  before  immersion shows the wide contact surface between the filler and the matrix, and the condition after immersion shows the presence of empty space and swelling of the matrix. The results of the chemical  composition  analysis,  before  immersion  showed  that  Filtek  was  composed  of elements C, O, Si, Zr and Yb, where after immersion showed the element Yb had dissolved with Coca-Cola® liquid .
berbagai jenis penyakit yang dapat mempengaruhi jaringan keras dan jaringan lunak yang berada di dalam mulut.
Jenis-jenis penyakit mulut yang telah dikenal bidang kedokteran maupun masyarakat adalah penyakit periodontal, erosi gigi, karies gigi (gigi berlubang), kanker mulut  dan  fluorosis  gigi.  Karies  gigi  yang  terjadi  pada jaringan  keras  gigi  banyak  dialami  oleh  masyarakat Indonesia  sebagai  akibat  dari  kurangnya  kesadaran  dalam memilih  jenis  makanan  dan  minuman  sebagai  konsumsi sehari hari dan juga kurangnya kepedulian dalam merawat kesehatan mulut [2]. Untuk mengobati penyakit karies gigi, selain diberikan obat dan pencabutan juga dilakukan proses penambalan  gigi  menggunakan  material  komposit  yang sudah beredar secara komerisal [3].
Pemilihan  material  tentunya  dipengaruhi  oleh  sifat fisis  dan  mekanis  dari  material  tersebut.  Material  tambah gigi  sebagian  besar  tersusun  dari  matriks  campuran monomer bisphenol a  glycidyl  methacrylate (Bis-GMA), urethane  dimethacrylate (UDMA)  dan tryethylene  glycol dimethacrylate (TEGDMA),  dimana  ketiga  resin  tersebut memiliki     sifat  biokompatibel  yang  baik  dan  mengeras menggunakan light curing [4]. Untuk penguatnya, material tambal gigi tersusun dari filler yang dapat diklasifikasikan dalam  tiga  kelompok,  yaitu  komposit microfilled, nanofilled dan nanohybrid . Meskipun  memiliki  sifat mekanis  yang  baik  karena  tersusun  dari filler berukuran sangat  kecil  dan  harga  yang  mahal,  namun  dalam aplikasinya  dimasyarakat  banyak  bahan  tambalan  gigi memiliki  umur  tambalan  yang  tidak  lama.  Hal  itu  terjadi karena  matriks  komposit  tersusun  dari  material  yang bersifat  hidrofilik,  dimana  cairan  akan  mudah  untuk berikatan dengan matriks.
Gigi  merupakan  daerah  dalam  mulut  yang  dilewati oleh saliva dan beberapa jenis minuman yang mengandung soda seperti Coca Cola, Sprite , Fanta dan lain-lain. Cairan yang  masuk  akan  membentuk  ikatan hydrogen dengan matriknya.  Ikatan  tersebut  menyebabkan  lemahnya  ikatan matriks  dengan filler ,  sehingga  kekuatan  dari  bahan tambalan  gigi  akan  mengalami biodegradasi [5].  Oleh karena  itu,  pemilihan  jenis  komposit  bahan  tambalan  gigi yang  tepat  menjadi  perhatian  penting.  Penelitian  tentang pengaruh  penyerapan  cairan  terhadap  sifat  fisis  dan mekanis pada material tambah gigi telah banyak dilakukan. Cangul,  dkk  [6]  membandingkan  4  jenis  material  tambal gigi,  yaitu  Estelite  Sigma  Quick,  G-Aenial,  Clearfil Majesty dan Cera.X One yang direndam menggunakan air destilasi  selama  1,  7  dan  30  hari,  dimana  semua  material mengalami  perubahan  dimensi  dan  kerusakan  ikatan  antar muka  yang  menyebabkan  kegagalan  bahan  tambal  gigi. Selain  itu,  konsumsi  minuman  alkohol  dapat  mengurangi kekerasan  dan  kerusakan  pemukaan  material  tambal  gigi [7] serta nilai stress state dan contraction stess drop [8].
Untuk  menjaga  kekuatan  dari  gigi  yang  ditambal maka komposit tambal gigi dibuat dengan berbagai macam jenis  resin  dan  penguatnya  ( filler ).  Kundie,  dkk  [9] membandingkan  kehilangan  berat  dari  komposit  tambal gigi  tanpa  penguat  dan  dengan  berpenguat  jenis  alumina berukuran  mikro  dan  nano,  dimana  material  yang berpenguat  partikel  memiliki  nilai  kehilangan  berat  yang lebih  rendah.  Perlunya  perhatian  penting  untuk  kondisi lingkungan mulut yang selalu basah dengan saliva maupun
minuman  terhadap  sifat  fisis  dan  mekanis  dari  komposit tambal  gigi,  maka  peru  dilakukan  penelitian  lebih  luas dengan  mempertimbangkan  komposit  tambal  gigi  yang memiliki  jenis  matriks  dan  ukuran  penguat  yang  berbeda- beda baik ukuran mikro, nano maupun nanohybrid .
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mempelajari  perilaku  penyerapan  cairan  komposit  tambal gigi komersial jenis Solare ® X- A3, Filtek TM Z350XT Flow- A3 dan  Grandio ® Flow-A3  serta  mengetahui  struktur permukaan dan uji komposisinya.

## II. M ETODE P ENELITIAN

## 2.1 Bahan
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Solare ® X-A3 (Solare), Filtek TM Z350XT flow-A3 (Filtek), Grandio ® Flow-A3  (Grandio),  Saliva  buatan  pH  7  dan Coca-Cola ® pH  3,45.  Adapun  komposisi  kimia  matriks dan filler serta  jumlah  kandungan filler dari  komposit jenis Solare, Filtek dan Grandio dapat dilihat pada Tabel I.

## T ABEL I
K OMPOSIT , MANUFAKTUR , KOMPOSISI KIMIA MATRIKS DAN FILLER SERTA JUMLAH  KANDUNGAN  FILLER
No Komposit Manufaktur Shade Matriks Jenis filler Kandungan Filler (wt%)
1 Solare ( microfilled) GC Dental
Products Corp., Tokyo, Japan A3 UDMA Silica, fluoro- aluminosilicate glass dan pre- polymerized resin fillers ( mean 0,85 µm) 45,5 2 Filtek ( nanofilled ) 3M ESPE, St. Paul, MN, USA A3 Bis-GMA, TEGDMA, Procrylat resins Ytterbium trifluoride (0,1-5 µm), silica (20nm), zirconia (4-11
nm)
65 3 Grandio ( nanohybrid ) Voco, Germany A3 Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA,
Silica (20-60 nm),
bariumalumina bo ro - silicate (0,1-2,5 µm) 80
UDMA: URETHANE  DIMETHACRYLATE ; B IS -GMA: BISPHENOL A DIGLYCIDYL  METHACRYLATE ; TEGDMA: TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE ; B IS -EMA: BISPHENOL A POLYETHYLENE GLYCOL DIETHER DIMETHACRYLATE ( MANUFACTURERS )
Adapun  komposis  kimia  saliva  manusia  dan  saliva buatan  dapat  dilihat  pada  Tabel  II,  sedangkan  komposis kimia Coca-Cola ® dapat dilihat pada Tabel III.
T ABEL II K OMPOSISI  KIMIA  SALIVA  MANUSIA [ 1 0 ] DAN  SALIVA  BUATAN
( MANUFACTURERS ) No Jenis saliva Komposisi kimia (gr/liter) 1 Saliva manusia Ca 2+ ; K + ;  Na + ; Phosphate (P + ); Bicarbonate (HCO − ); 3Cl - ; Urea (CO(NH 2 ) 2 ); Protein
2 Saliva buatan K 2 HPO 4 (0,2);  Ca 3 PO 4 (0,7);  KCN 5 (0,33);  NaCl (0,7); KCl (1,2); Urea (CO(NH 2 ) 2 ) (0,13)
T ABEL III K OMPOSISI KIMIA C OCA -C OLA ® ( MANUFACTURERS ) No Komponen Molecular formula 1 Air berkarbonasi H 2 CO 3 2 Sucrose C12H22O11 3 Pewarna karamel C 4 H 6 N 2 4 Kosentrat kola C6H12O2 5 Pengatur keasaman asam fosfat H 3 PO 4 6 Kafein C8H10N4O2

## 2.2 Pembuatan Spesimen
Material  dicetak  ke  dalam  cetakan  akrilik  sebagai spesimen uji perendaman cairan berukuran diameter 10 mm dan  ketebalan  2  mm.  Spesimen  pengamatan  struktur permukaan  menggunakan  SEM  dan  uji  komposisi menggunakan  analisa  EDS  yang  diperoleh  dari  material jenis  Filtek.  Sebelum  material  dicetak,  cetakan  terlebih dahulu  dioleskan  dengan vaseline untuk  mempermudah pelepasan  spesimen  hasil  cetakan  dari  cetakannya.  Proses pencetakan  menggunakan  alat  bantu steel  instrument yang kemudian akan dikeraskan menggunakan light curing jenis Woodpecker ® LED.B  selama  1  menit.  Proses light  curing dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Proses light curing
Gambar 2 Mesin pengamatan SEM dan analisa EDS di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, Universitas Gadjah Mada

## 2.3 Uji Penyerapan Cairan, SEM dan EDS
Pengujian  penyerapan  cairan  berdasarkan  standar ISO  4049:  1998.  Penimbangan  penyerapan  cairan  setiap spesimen dilakukan secara periodik dengan rentang waktu 1  –  4  hari  selama  38  hari.  Rumus  perhitungan  persentase penyerapan  cairan  komposit  tambal  gigi  komersial menggunakan persamaan 1.
𝑀 ! (%) = " ! # " " " " (1)
dengan:
M t =  Kenaikan berat penyerapan cairan (%).
W w =  Berat basah (gr).
W d =  Berat sebelum perendaman (gr).
Pengamatan  struktur  permukaan  dilakukan  dengan menggunakan scanning  electron  microscope (SEM)  dan uji  komposisi  kimia  menggunakan  analisa energy dipersive spectrometry (EDS) untuk kondisi sebelum dan sesudah  perendaman.  Alat  yang  digunakan  dalam pengamatan  SEM  dan  analisa  EDS  adalah Jeol- 6510LA .  Proses  pengamatan  dan uji komposisi dilakukan di  Laboratorium  Penelitian  dan  Pengujian  Terpadu, Universitas  Gadjah  Mada.  Mesin  SEM  dan  EDS  yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 3 Perilaku penyerapan cairan komposit tambal gigi yang direndam pada media saliva buatan dan coca cola ®
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Solare/Coca-Cola Filtek/ Coca-Cola Grandio/ Coca-Cola
Solare/ saliva
Filtek/ saliva Grandio/ saliva 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Waktu perendaman (hari) Ke na ik an berat , Mt (% )
Gambar 5.  Hasil  analisa  EDS  spesimen  komposit  jenis  Filtek  untuk kondisi sebelum perendaman
Gambar 6. Hasil analisa EDS spesimen hasil komposit jenis Filtek  untuk kondisi sesudah perendaman di dalam Coca-Cola®
T ABEL IV K OMPOSISI KIMIA HASIL ANALISA EDS KOMPOSIT JENIS FILTEK UNTUK KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH PERENDAMAN DI DALAM COCA - COLA ® No Kondisi spesimen Unsur (wt%) C O Si Zr Yb 1 Sebelum perendaman 43,71 39,54 9,55 5,12 2,08 2 Sesudah perendaman di dalam coca-cola ® 44,50 44,69 6,24 3,56 III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## 3.1 Perilaku Penyerapan Cairan
Pengujian  perilaku  penyerapan  cairan  komposit tambal  gigi  komersial  jenis  Solare,  Filtek  dan  Grandio dilakukan  untuk  mengetahui  penyerapan  cairan  yang diserap  oleh  ketiga  komposit  selama  38  hari  pada  media saliva buatan pH 7 dan Coca-Cola ® pH 3,45. Pengambilan data  penyerapan  cairan  untuk  ketiga  komposit  dilakukan secara periodik dengan rentang waktu 1 – 4 hari selama 38 hari.  Penyerapan  cairan  dihitung  menurut  persamaan  1. Gambar  3  menunjukkan  perilaku  penyerapan  cairan  dari ketiga  jenis  komposit  yang  direndam  pada  media  saliva buatan dan Coca-Cola ® selama 38 hari. Dari Gambar dapat diketahui  bahwa  berat  untuk  masing-masing  komposit mengalami  kenaikan  sesudah  dilakukan  perendaman. Kenaikan  berat  disebabkan  oleh  cairan  yang  masuk  ke dalam  komposit  melalui  proses  difusi.  Cairan  masuk  ke dalam  jaringan  polimer  melalui  ruang  kosong  antar monomer,  kemudian  terjadi  ikatan  hidrogen  dan  interaksi polar  dengan  kelompok  hidrofilik  dari monomer matriksnya [11] [12] [13].
Pada  perendaman  antara  0  –  4  hari  untuk  semua jenis  komposit,  terjadi  kenaikan  berat  yang  relatif  besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya cairan yang diserap oleh komposit.  Sesudah  hari  ke  4,  kenaikan  berat  yang  terjadi relatif kecil, dimana pada hari ke 7 – 30 untuk semua jenis komposit terjadi penurunan dan kenaikan persentase berat. Penurunan  persentase  penyerapan  cairan  mungkin disebabkan  oleh  sebagian  matriks  dan filler yang  larut. Alamri  dan  Low  [14]  dalam  penelitiannya  menunjukkan bahwa  cairan  yang  masuk  ke  dalam  komposit  dapat melarutkan  sebagian filler dan  matriksnya.  Untuk  semua jenis  komposit  pada  hari  ke  35  sampai  38,  terlihat  tidak terjadi kenaikan berat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jenuh  telah  dicapai.  Persentase  penyerapan  cairan  ketiga jenis  komposit  yang  direndam  di dalam  saliva  buatan  dan Coca-Cola ® pada  hari  ke  38  ditunjukkan  seperti  Gambar 3.  Dari  Gambar  3  dapat  diketahui  bahwa  persentase penyerapan  cairan  dari  komposit  yang  direndam  dalam Coca -Cola ® lebih besar dibandingkan saliva buatan. Hal ini
disebabkan oleh Coca-Cola ® yang mengandung asam fosfat (Tabel  III),  dimana  asam  tersebut  akan  berikatan  dengan monomer  dari  matriks.  Asam  fosfat  memiliki  sifat  yang mudah  berikatan  dengan  cairan  sehingga  meningkatkan penyerapan cairan dari komposit [15]. Selain itu, Gambar 3 menunjukkan bahwa komposit jenis Grandio menunjukkan nilai  penyerapan  cairan  yang  paling  tinggi  untuk  kondisi perendaman  di  dalam  saliva  buatan  maupun  Coca-Cola ® dibandingkan  dengan  dua  jenis  komposit  lainnya.  Hal  ini disebabkan  oleh  Grandio  yang  tersusun  dari  matriks  jenis TEGDMA,  Bis-GMA  dan  Bis-EMA  (Tabel  I),  dimana TEGDMA  memiliki  tingkat  hidrofiilik  yang  paling  tinggi, kemudian  diikuti  oleh  Bis-GMA,  Bis-EMA  dan  UDMA [16]. Sedangkan komposit jenis Filtek tersusun oleh matriks jenis  TEGDMA  dan  Bis-GMA  serta  Solare  yang  hanya tersusun  oleh  matriks  UDMA.  Menurut  Rahim,  dkk  [15], beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penyerapan  cairan antara lain tingkat hidrofilik matriks, jumlah ikatan silang, filler , porosity dan kelarutan.

## 3.2 Pengamatan Scanning Electron Microscope (SEM)
Gambar 4 adalah hasil  pengamatan SEM struktur permukaan  dari  komposit  jenis  Filtek  untuk  kondisi  (a). sebelum  perendaman  dan  (b).  sesudah  perendaman  di dalam Coca-Cola ® .  Dari  Gambar  4.a  dapat  di  ketahui bahwa filler terdistribusi  secara  merata  di  dalam matriknya.
Hal  ini  menunjukkan  luasnya  permukaan  kontak antara filler dan  matriks  sehingga  meningkatkan  ikatan antar  muka  ( interface )  antara  keduanya.  Ikatan  yang  kuat antara filler dan  matriksnya  akan  menurunkan  kosentrasi tegangan  selama  proses  pembebanan.  Sedangkan  Gambar 4.b  untuk  kondisi  sesudah  perendaman  di  dalam  Coca- Cola ® menunjukkan  bahwa  komposit  jenis  Filtek mengalami plastisisasi, dimana terlihat adanya pembengkakan  matriks  dan  adanya  ruang  kosong  yang relatif besar.  Plastisisasi  terjadi  karena  adanya  cairan  yang masuk  secara  difusi  melalui  jaringan  polimer  dan membentuk  ikatan  hidrogen  dengan  kelompok  hidrofilik dari  monomer  matriksnya  [17].  Cairan  yang  masuk  ke dalam  jaringan  polimer  melalui  ruang  kosong  antar monomer matriksnya akan melemahkan ikatan antara rantai monomer  sehingga  rantai  monomer  saling  menjauh  dan menyebabkan  terjadinya  pembengkakan  matriks  [18]. Selain itu, cairan menyebabkan pelarutan  sebagian matriks dan filler sehingga  terbentuk  ruang  kosong  [19]  ,  dimana ruang  kosong  yang  terbentuk  dari  spesimen  sesudah perendaman  terlihat  relatif  besar  dibandingkan  dengan ruang kosong antara monomer matriks yang terbentuk dari spesimen sebelum perendaman.

## 3.3 Uji Komposisi
Komposit  jenis  Filtek  dilakukan  uji  komposisi kimia  menggunakan energi  dispersive  spectrometry (EDS . Gambar  4.a  merupakan  hasil  analisa  EDS  spesimen komposit  jenis  Filtek  untuk  kondisi  sebelum  perendaman dan  Gambar  4.b  untuk  kondisi  sesudah  perendaman  di dalam Coca-Cola ® . Selanjutnya, berdasarkan Gambar 5 dan
6  dibuatkan  tabel  komposisi  kimia  komposit  jenis  Filtek seperti yang ditunjukkan pada Tabel IV.
Tabel  IV  menunjukkan  perbandingan  antara komposisi  kimia  komposit  jenis  Filtek  untuk  kondisi sebelum  dan  sesudah  perendaman  di  dalam Coca-Cola ® . Untuk  kondisi  sebelum  perendaman,  dari  Tabel  IV diketahui  bahwa  komposit  jenis  Filtek  mengandung  unsur Carbon (C), Oxygen (O), silicon (Si), zirconium (Zr)  dan Ytterbium (Yb).  Kandungan  unsur  Si,  Zr  dan  Yb menunjukkan bahwa hasil analisa EDS sesuai dengan data pada  manufaktur  Filtek  bahwa  ketiga  unsur  tersebut merupakan  unsur  penyusun  dari filler .  Sesudah  dilakukan perendaman,  jumlah  unsur  C  dan  O  mengalami  kenaikan sedangkan  unsur  Si  dan  Zr  di  dalam  Filtek  mengalami penurunan  serta  unsur  Yb  telah  hilang.  Unsur  C  dan  O mengalami  kenaikan  disebabkan  oleh  cairan  Coca-  Cola ® (Tabel  III)  yang  berikatan  dengan  matriks  selama  proses perendaman, sedangkan berkurangnya jumlah unsur Si dan Zr  serta  menghilangya  unsur  Yb  menunjukkan  bahwa sebagian filler yang  terkandung  di  dalam  komposit  jenis Filtek  larut  selama  perendaman  di  dalam Coca-Cola ® . Faktor-faktor    yang          mempengaruhi  larutnya filler dan matriks  adalah  jenis  ikatan  antara  monomer,   pH  dari media  pelarut,  temperatur,  komposisi  matriks  dan  tingkat hidrofilik  matriks  [20]  [21]  Balogun,  dkk  (2020)  [22] dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  cairan  yang terserap di dalam komposit akan melarutkan sebagian filler dan matriksnya.

## IV. K ESIMPULAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk semua  jenis  komposit,  persentase  penyerapan  cairan  dari komposit  yang  direndam  dalam Coca-Cola ® lebih  besar dibandingkan  saliva  buatan.  Hasil  pengamatan  SEM menunjukkan  bahwa filler terdistribusi  secara  merata  di dalam matrik komposit dan mengalami pembengkakan dan terbentuknyu  void  setelah  direndam  dalam  media Coca- Cola ® .  Selain  itu,  hasil  analisa  EDS  menunjukkan  bahwa sebelum  perendaman  di  dalam Coca-Cola ® ,  komposit tersusun atas unsur C, O, Si, Zr,Yb dan setelah perendaman komposit hanya tersusun dari unsur C, O, Si, Zr.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] Suhartini,  "Fisiologi  Pengunyaan  Pada  Sistem Stomatognati," vol. 8, no. 3, 2011.
[2]   R.  Hidayat  and  A.  Tandiari,  Kesehatan  Gigi  Dan Mulut, Yogyakarta: ANDI, 2016.
[3]   Z. Khurshid and Z. Sheikh, Dental Materials, Karachi: Paramount Books, 2018.
[4]   J.  M.  Powers  and  J.  C.  Wataha,  Dental  Materials Foundation  And  Applications,  St.  Louis,  Missouri: Elsevier, 2017.
[5]   M.  Ayatollahi,  M.  Y.  Yahya,  A.  Karimzadeh,  M. Nikkhooyifar  and  A.  Ayob,  "Effects  of  temperature change  and  beverage  on  mechanical  and  tribological properties  of  dental  restorative  composites,"  vol.  54, no. 16, 2015.
[6]   S.  Cangul,  O.  Adiguzel,  S.  Tekin,  F.  Oztekin  and  O. Satici,  "A  Comparison  of  The  Water  Absorption  and Water  Solibility  Values  of  Four  Different  Composite Resin Materials," Cumhuriyet Dental Journal, vol. 21, no. 4, pp. 335-342, 2018.
[7]   M. A. B. Da Silva, R. P. Vitti, M. A. C. Sinhoreti, R. L. X. Consani, J. G. Da Silva-Junior and J. Tonholo, "Effect of Alcoholic Beverages on Surface Roughness and  Microhardness  of  Dental  Composites," Dental Material Journal, vol. 35, no. 4, pp. 621-626, 2016.
[8]   G.  Sokolowski,  A.  Szczesio,  K.  Bociong,  K. Kaluzinska,  B.  Lapinska,  J.  Sokolowski,  M. Domarecka  and  M.  L.  Szymanska,  "Dental  Resin Cements-The  Influence  of  Water  Sorption  on Contraction  Stress  Changes  and  Hyrdroscopic Expansion," Materials, vol.  11,  no.  973,  pp.  1-15, 2018.
[9]   F. Kundie, C. H. Azhari and Z. A. Ahmad, "Effect of Nano and Micro Alumina Fillers on Some Propeties of Poly(Methyl Methacrylate) Denture Base Composites," Journal  of  The  Serbian  Chemical Society, vol. 83, no. 1, pp. 75-91, 2018.
[10]  D.  Wong,  Salivary  Diagnotics,  Oxford:  Wiley- Blackwell, 2008.
[11]  J.  K.  Fink,  Reactive  Polymers  Fundamentals  And Applications, Amsterdam: Elsevier, 2013.
[12]  S.  Prolongo,  M.  Gude  and  A.  Urena,  "Water  Uptake Of  Epoxy  Composite  Reinforced  With  Carbon Nanofillers," Composites, vol.  43A,  no.  1,  pp.  2169- 2175, July 2012.
[13]  P.  Sahu  and  M.  Gupta,  "Water  Absorption  Behavior Of  Cellulosic  Fibres  Polymer  Composites:  A  Review On  Its  Effects  And  Remedies," Journal  of  Industrial Textiles, vol. 50, no. 5, pp. 1-33, November 2020.
[14]  H. Alamri and I. Low, "Effect of water absorption on the  mechanical  properties  of  nano-filler  reinforced epoxy  nanocomposites," Materials  And  Design, vol. 42, no. 1, pp. 214-222, June 2012.
[15]  T.  N.  A.  T.  Rahim,  D.  Mohamad  and  H.  M.  Akil, "Water Sorption Characteristics Of Restorative Dental Composites  Immersed  In  Acidic  Drinks," Dental Materials, vol. 28, no. 1, pp. e63-e70, March 2012.
[16]  I.  D.  Sideridou  and  M.  M.  Karabela,  "Sorption  of water,  ethanol  or  ethanol/water  solutions  by  light- cured dental dimethacrylate resins," Dental Materials, vol. 27, no. 1, pp. 1003-1010, March 2012.
[17]  T.  Alomayri,  H.  Assaedi,  F.  Shaikh  and  I.  Low, "Effect  of  water  absorption  on  the  mechanical properties  of  cotton  fabric-reinforced  geopolymer composites," Journal of Asian Ceramic Societies, vol. 2, no. 3, pp. 223-230, June 2014.
[18]  E.  Munoz  and  J.  G.  Manrique,  "Water  Absorption Behaviour and Its Effect on the Mechanical Properties of  Flax  Fibre  Reinforced  Bioepoxy  Composites," International Journal Of Polymer Science, vol. 2015, no. Special, pp. 1-10, August 2015.
[19]  L.  C.  Boaro,  F.  Gongcalves,  T.  C.  Guimaraes,  J.  L. Ferracane,  C.  S.  Pfeifer  and  R.  R.  Braga,  "Sorption,
solubility,  shrinkage  and  mechanical  properties  of "low-shrinkage"  commercial  resin  composites," Dental Materials, vol. 29, no. 1, pp. 398-404, January 2013.
[20]  N. Anjum, B. Suresha and S. L. A. Prasad, "Influence of Water Ageing on Mechanical Properties of CaCO3 Filler  Filled  Epoxy  Resin  and  Sansevieria/Carbon Fiber  Reinforced  Composites," Compsite  Material, vol. 9, no. 1, pp. 1-20, January 2019.
[21]  N.  G.  Shimpi,  Biodegradable  And  Biocompatible Polymer Composites, 1st ed., G. Jones and S. Webber, Eds., Mumbai: Woodhead, 2018.
[22]  O. P. Balogun, A. A. Adediran, J. A. Omotoyinbo, K. K.  Alaneme  and  I.  O.  Oladele,  "Evaluation  of  Water Diffusion  Mechanism  on  Mechanical  Properties  of Polypropylene Composites," International Journal Of Polymer  Science, vol.  2020,  no.  Special,  pp.  1-12, October 2020.